Konstitution der Sodalith- und Nfephelingruppe. 



777 



I 



Siü 2 37-43 



A1 2 3 31-70 



Na 2 6 25-99 



Cl 7-01 



CaO 



so 3 



Glühverlust . . — 



102-13 

 ab 1-58 



II 



37-25 



31-57 



25 • 53 



7-30 



in 



101-65 

 1-65 



100-55 



100 



36 



74 



31 



96 



25 



95 



/ 



31 







11 







11 







17 



102 



15 



1 



61 



100 



54 



In dem von mir benützten Analysenmaterial konnte weder 

 "Eisen noch Calcium noch Schwefelsäure nachgewiesen werden. 

 Ich glaube daher, daß durch die sorgfältige Auslese der Splitter 

 eine größere Reinheit erzielt wird als durch die Anwendung 

 der Thoulet'schen Lösung. 



Der Farbstoff scheint von anderer Art zu sein als jener 

 im Hauyn und im Lasurstein. Beim Erhitzen des Sodaliths ver- 

 schwindet das Blau und die geglühten Stücke sind weiß mit 

 einem Stich ins Gelbe. Hauyn und Lasurstein werden beim 

 Erhitzen nicht entfärbt. Beim Auflösen des Sodaliths in ver- 

 dünnter Salzsäure bemerkte ich zuweilen einen sehr schwachen 

 Geruch nach Schwefelwasserstoffund eine undeutliche Bräunung 

 des Bleipapiers, beides am wenigsten bei Anwendung des auf- 

 gesuchten reinsten Materials. Damit wäre die Gegenwart einer 

 ungemein geringen Menge Ultramarin angedeutet, doch ist es 

 fraglich, ob diese hinreicht, um die lasurblaue Färbung hervor- 

 zubringen. Die Entfärbung beim Erhitzen spräche noch nicht 

 dagegen, weil das einschließende chlorhaltige Silikat in der 

 Hitze möglicherweise die Zerstörung des Farbstoffes herbei- 

 führt. Hier wie bei vielen diluten Färbungen ist es schwer, zu 

 einer Erklärung zu gelangen. 



Bei der Darstellung der Kieselsäure wurde das Pulver des 

 reinen Materials mit Wasser angerührt und hierauf durch ver- 

 dünnte Salzsäure zersetzt, die nur allmählich zugesetzt wurde, 

 um jede erhebliche Temperaturerhöhung zu vermeiden. Es 

 entstand nach einiger Zeit eine vollkommen klare Gallerte, 



Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl. ; CXIX. Bd., Abt. I. 52 



